## STUDI PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Samsudin 1 , Sugeng Dwi Hartantyo 2
1 Program Studi Teknik Sipil  Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
2 Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan E-mail : samsudinarch@gmail.com, sugengdwi@gmail.com

## ABSTRAK
Sekam padi merupakan limbah dari hasil penggilingan padi mempunyai kandungan silika yang dominan yaitu sebesar 93 % dan hampir sama kandungan silika yang terdapat pada microsilica buatan pabrik.  Dengan  sifatnya  tersebut  apabila  dicampurkan  ke  dalam  campuran  beton  akan  memperbaiki karakteristik beton. Dalam penelitian ini abu sekam padi ditambahkan ke dalam adukan beton fc’ K-175 Kg/cm2 dengan variasi penambahan abu sekam 0%, 8%, 10%, dan 12% , persentasi berat abu sekam ini diambil berdasarkan berat semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton yang dicapai  dari  campuran  abu  sekam  padi  dalam  beton  K-175  Kg/cm2.  Rancangan  adukan  beton menggunakan metode ASTM. Benda uji yang dibuat untuk masing-masing penambahan persentase abu sekam adalah sebanyak 3 sampel, dengan ukuran cetakan silinder berdiameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Berdasarkan tabel 4.22 di peroleh hasil bahwa terjadi penurunan kekuatan pada setiap penambahan kadar abu sekam padi. Di ketahui kuat tekan beton normal umur 28 hari yaitu 226,47 kg/m 2 dan kuat tekan terendah terdapat pada penambahan abu sekam padi 12% umur 28 hari yaitu 129,41 kg/m 2 .
Kata kunci : Sekam Padi, Kuat Tekan, Metode ASTM

## ABSTRACT
Rice husk is the waste from the rice mill has a dominant silica content that is equal to 93% and almost the same content of silica contained in the microsilica manufactured. By its nature  when mixed into the concrete mix will improve the characteristics of concrete. In this research, rice husk ash was added to the concrete mixture of Fc 'K-175 Kg / cm2 with a variation of 0%, 8%, 10%, and 12% husk ash ash taken based on the weight of cement. This research aims to determine the value of concrete compressive strength achieved from rice husk ash mixture in K-175 Kg / cm2 concrete. Concrete mortar design using ASTM method. Test specimens were made for each addition of the percentage of husk ash is as much as 3 samples, with cylinder mold size 15 cm diameter with height 30 cm. Based on Table 4:22 in the results obtained that there is a decrease in strength on each addition of ash rice husk level. It  is  known  that  the  normal  compressive  strength of  28  days  old  concrete  is  226,47  kg  / m2  and  the lowest compressive strength is in the addition of rice husk ash 12% age 28 day that is 129,41 kg / m2.
Keywords : Rice Husk, Compressive Strength, ASTM Method.

## PENDAHULUAN
Beton  adalah  suatu  material  yang  terdiri  dari campuran semen portland, air, agregat kasar (kerikil) dan agregat halus (pasir) serta bahan tambahan bila diperlukan.  Campuran  dari  bahan-bahan  tersebut harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan beton segar yang mudah dikerjakan.
Beton  merupakan  salah  satu  bahan konstuksi  yang  seringkali  dipergunakan  dalam struktur  bangunan  modern.  Tingkat  kebutuhan penggunaan  beton  di  masyarakat  sebagai struktur  bangunan  sangat  tinggi.  Karena  beton dinilai  lebih  praktis  dan  lebih  ekonomis dibanding dengan material konstruksi yang lain. Kadar  semen  dalam  beton  berpengaruh terhadap kuat tekan beton.
Semen merupakan salah satu bahan utama dalam  pembuatan  beton.  Bahan  mentah  yang digunakan dalam pembuatan semen adalah batu kapur,  pasir  silika,  tanah  liat  dan  pasir  besi. Total kebutuhan bahan mentah yang digunakan untuk  memproduksi  semen  yaitu.  Batu  kapur digunakan  sebanyak  ±  81  %.  Pasir  silika digunakan  sebanyak  ±  9  %  Tanah  liat digunakan  sebanyak  ±  9  %.  Pasir  besi digunakan  sebanyak  ±  1%,  pada  penggilingan akhir digunakan gipsum sebanyak 3- 5%.(https://arpumiko.Wordpress.com /2008/10/11/bahan-baku-pembuatan-semen/).
Semen  merupakan  material  terbuat  dari bahan  bahan  yang  tergolong  dari  sumber  daya alam  yang  tidak  bisa  diperbarui,  sehingga persediaan  bahan  baku  pembuatan  semen  di alam  semakin  sedikit.  Penambangan  bahan baku  semen  yang  dilakukan  secara  terus menerus  berdampak  pada  kerusakan  alam.Hal tersebut  mendorong    ditemukannya  material  - material  alternatif  sebagai  bahan  tambahan pada pembuatan beton.
Indonesia  merupakan  negara  agraris penghasil beras di Asia Tenggara. Berdasarkan hal  tersebut    banyak  sekali  limbah  padi  yang dihasilkan, yaitu berupa sekam dan jerami padi. Sekam  padi  merupakan  limbah  pertanian melimpah yang jarang dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan tambahan pembuatan beton.  Masyarakat  biasanya  memanfaatkan sekam  padi  untuk  bahan  bakar  memasak ataupun  perapian  untuk  ternak.  sekam  padi memiliki kandungan mineral yang sama dengan kandungan  mineral  pada  semen.  Kandungan silika  dari  ekstraksi  abu  sekam  padi  adalah sebesar 82,26 %. ( http://karya-
ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/ article/view/20883 ).
Berdasarkan  perihal  tersebut,  tujuan peneliti  melakukan  penelitian  tentang  “Studi Pengaruh  Penambahan  Abu  Sekam  Padi Terhadap  Kuat  Tekan  Beton”  adalah  untuk mengetahui proses penambahan abu sekam padi pada  campuran  beton,  mengetahui  dan menganalisa seberapa besar pengaruh penambahan  abu  sekam  terhadap  kuat  tekan beton  serta  memanfaatkan  dan  mendaur  ulang sekam padi secara optimal.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  uji  eksperimental  di  laboratorium. Adapun material yang akan diuji adalah sebagai berikut :
a. Sekam
Sekam  padi  yang  digunakan  adalah  sekam dari padi pasca panen dalam keadaan kering. Metode  pembuatan  abu  sekam  dilakukan dengan  cara  membakar  sekam  tersebut hingga menjadi abu.
b. Benda uji Benda  uji  berbentuk  silinder  padat  tidak berongga  dan  berukuran  diameter  15  cm  dan tinggi  30  cm.  pengujian  kuat  tekan  dlakukan setelah  umur  beton  mencapai  7  hari  yang kemudian dikorelasikan ke umur 28 hari
Tabel 1. Prosentase Komposisi Bahan pada Varisasi
Campuran Beton
Komposisi Bahan Kode Semen Abu Sekam Agregat Halus Agregat Kasar Air Normal 100% 0% 100% 100% 100% B 8% 92% 8% 100% 100% 100% B 10% 90% 10% 100% 100% 100% B 12% 88% 12% 100% 100% 100%
Sumber : Hasil Penelitian, 2017

## Teknik Pengumpulan Data
Langkah  –  langkah  yang  diperlukan  dalam pengumpulan data untuk mendukung data data yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Eksperimen Eksperimen adalah suatu kegiatan bersifat ilmiah yang  bertujuan  memperoleh  data  berdasarkan dari  hasil  penelitian  tersebut.  Dari  langkah tersebut akan diperoleh data primer.
2. Studi literatur Studi literatur adalah mencari data-data maupun informasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian melelui  membaca  buku  maupun  di  internet
sebagai  acuan  dalam  penelitian.  Dari  langkah tersebut diperoleh data sekunder.

## Pelaksanaan Penelitian
1. Lokasi penelitian Lokasi penelitian maupun pengujian
dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil
UNISLA
2. Bahan
Bahan  bahan  yang  digunakan  dalam pebuatan benda uji adalah
a. Semen Portland
b. Agregat kasar (kerikil)
c. Agregat halus (pasir)
d. Abu sekam padi
e. Air tawar

## 3. Peralatan
Peralatan  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah :
a. Alat pencampur bahan :
 Concrete mixer
 Sekop /sendok semen
b. Cetakan silinder beton
c. Mesin tekan hidrolis untuk menguji kuat tekan beton
4. Penyelidikan Bahan dan Beton
a. Penyelidikan bahan semen
 Percobaan  Konsistensi  Normal  Semen  Portland (ASTM C 187-86)
 Percobaan  Waktu  Mengikat  dan  Mengeras Semen (ASTM 191-92)
 Percobaan  Menentukan  Berat  Jenis  Semen (ASTM C 188 – 89 )
b. Penyelidikan bahan pasir
 Pengujian ayakan pasir (ASTM C 33 – 78)
 Pengujian Kadar Air Agregat (ASTM C 556 – 89)
 Percobaan Berat Jenis Pasir ( ASTM C 128 – 93 )
 Percobaan Air Resapan Pasir (ASTM C 128 – 93)
 Percobaan Bobot Isi dan Rongga Udara Dalam Pasir (ASTM C 29M – 91)
c. Penyelidikan bahan kerikil
 Hasil pengujian ayakan kerikil (ASTM C 33 – 93)
 Hasil Pengujian Kelembaban Kerikil (ASTM C 556 – 89)
 Pengujian Berat Jenis Kerikil (ASTM C 128-78)
 Pengujian Kadar Air Resapan Kerikil(ASTM C 127 – 88 – 93)
 Pengujian Berat Volume Batu Pecah (ASTM C
29 – 91)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  di Laboratorium  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Islam Lamongan, merupakan suatu pencarian data yang mengacu pada perumusan masalah,  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh penambahan  abu  sekam  padi  sebagai  bahan campuran beton.
Tabel  2. Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Analisa Semen Dengan Kajian Pustaka
No Uraian kegiatan Kajian pustaka/landas an teori
Hasil penelitian Ket 1 Konsistensi Normal Semen Portland (ASTM  C  187- 86)  konsistensi semen  berkisar antara  26%  - 29%. kondisi kebasahan pasta  yang standart ialah 28% Memen uhi
2 Pengujia n Berat Jenis Semen (ASTM C 188 – 89)Berat  jenis semen  Portland mempunyai kisaran 3,0 – 3,2 Dari pengujian berat  jenis semen adalah
2,329.
Tidak Memen uhi
Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Dari pengujian bahan semen yang dilakukan hanya  pengujian  konsistensi  normal  semen Portland yang memenuhi standart ASTM
Tabel  3. Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Agregat Halus dengan Kajian Pustaka
No Uraian kegiatan Kajian pustaka/land asan teori Hasil penelitian Ket 1 Pengujia n  ayakan pasir (ASTM  C  33 –  78)  nilai yang disyaratkan antara 2,2-3,1 Hasil ayakan pasir dari pengujian sebesar 3,705 %. tidak memen uhi syarat 2 Pengujia n Kelemba ban pasir (ASTM C 566 - 89) kelembaban pasir  sebesar < 0,1% Kelembaban pasir rata-rata didapat nilai 5,605 % tidak memen uhi syarat 3 Pengujia n Berat Jenis pasir (ASTM C 128 -78) berat jenis pasir antara  2,4  - 2,7 gr/dm³. Berat jenis pasir rata-rata dari hasil  pengujian sebesar 2,62gr/dm 3 memen uhi syarat 4 Pengujia n Air Resapan Agregat Halus (ASTM C 128 –93) nilai yang disyaratkan antara 1– 4%, Hasil  uji  kadar air resapan didapat  rata-rata 4,07%, memen uhi syarat 5 Pengujia n Berat Volume Agregat Halus (ASTM  C  29 M  –  91)  nilai yang disyaratkan
antara  1,25  –
1,59 hasil uji berat isi rata - rata sebesar 1,359 gr/lt Memen uhi syarat
Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian ayakan pasir  dan  kelembaban  pasir  tidak  memenuhi persyaratan
Tabel  4. Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Analisa

## Agregat kasar dengan Kajian Pustaka
No Uraian kegiatan Kajian pustaka/landasan teori Hasil penelitian Ket 1 pengujiann ayakan kerikil (ASTM C 33 – 93) batas yang diijinkan, yaitu 6 - 7 % Hasil pengujian didapat nilai  FM  = 4,458 %. tidak memen uhi syarat. 2 Pengujian Kelembaban Kerikil (ASTM  C  556  – 89) nilai yang disyaratkan  antara 0 – 3 %. Rata-rata kelembaban kerikil 1,265 %. memen uhi persyar atan 3 Pengujian Berat  Jenis Kerikil (ASTM C 128-78) berat  jenis  kerikil yang  disyaratkan antara  2,2  -  2,7 gr/dm³. Berat  jenis kerikil  rata- rata 2,37 gr/dm³. memen uhi syarat 4 Pengujian Kadar Air Resapan Kerikil (ASTM  C  127  – 88  –  93)  batas yang diperbolehkan antara 1% - 4%. rata-rata dari hasil pengujian 1,88 %. memen uhi syarat 5 Pengujian Berat Volume Batu Pecah (ASTM C 29 – 91) nilai  yang disyarat antara  1,4  sampai 1,7 kg/lt. Rata-rata berat volume pasir  1,432 kg/lt. memen uhi syarat. Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Dari  pengujian  agregat  kasar  yang  dilakukan hanya  pengujian  ayakan  kerikil  yang  tidak memenuhi syarat ASTM
Tabel  5. Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Analisa  Abu Sekam Padi Dengan Kajian Pustaka
No Uraian kegiatan Kajian pustaka/land asan teori Hasil penelitian Ket 1 Konsiste nsi Normal Semen Portland dan abu (ASTM C 187-86) konsistensi semen berkisar antara  26%  - 29%. 29 % pada kadar abu sekam 8%, 31% pada  kadar  abu 10%,  dan  33% pada  kadar  abu 15% Hanya kadar abu sekam 5% yang memen uhi 2 Pengujian Berat  Jenis abu  sekam padi (ASTM C 188 –  89) Berat jenis semen Portland mempunyai kisaran  3,0  – 3,2 rata-rata berat jenis abu sekam 5% = 0,912 gr. rata-rata  berat jenis abu sekam
10  %  =  0,7248 gr. rata-rata berat  jenis  abu sekam  15%  = 0,5885 gr Tidak Memen uhi Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Dari  pengujian  analisa  abu  sekam  yang dilakukan  hanya  pengujian  konsistensi  normal dan  abu  sekam  denagan  kadar  8%  yang memenuhi syarat ASTM
Tabel 6. Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder
No. Benda Uji Perbandingan campuran dalam berat Berat (kg) Diameter (cm) Tinggi (cm) Luas Penampang (cm 2 ) Volume Benda Uji (m 3 ) Berat Jenis (kg/m 3 ) Umur (hari) Beban Maksimum (kg) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Rata rata 7 hari (kg/cm 2 ) 1. Normal 12,05 15 30 176,625 0.0053 2357,94 7 24000 135.88 137.77 2. 12,31 15 30 176,625 0.0053 2323,08 7 22000 124.56 3. 12,27 15 30 176,625 0.0053 2315,53 7 27000 152.87 4. Abu sekam 8% 12,27 15 30 176,625 0.0053 2291,00 7 24000 135.88 124.56 5. 12,35 15 30 176,625 0.0053 2324,97 7 23000 130.22 6. 12,02 15 30 176,625 0.0053 2328,74 7 19000 107.57 7. Abu sekam 10% 12,4 15 30 176,625 0.0053 2340,06 7 22000 124.56 117.01 8. 12,29 15 30 176,625 0.0053 2319,31 7 22000 124.56 9. 12,26 15 30 176,625 0.0053 2313,64 7 18000 101.91 10. Abu sekam 12% 12,14 15 30 176,625 0.0053 2291,00 7 19000 107.57 107.57 11. 12,32 15 30 176,625 0.0053 2324,97 7 19000 107.57 12. 12,34 15 30 176,625 0.0053 2328,74 7 19000 107.57
Sumber: Hasil Penelitian, 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  hasil bahwa  terjadi  penurunan  kekuatan  pada  setiap penambahan  kadar  abu  sekam  padi.  Sehingga didapat  nilai  kuat  tekan  rata-rata  tertinggi adalah pada beton normal yaitu 137.77 kg/cm 2 dan kuat tekan rata-rata terendah terdapat pada penambahan  abu  sekam  padi  12  %  yaitu 107.57kg/cm 2 .
Pada tabel 6 diperoleh nilai kuat tekan beton dari seluruh sample beton normal hingga beton dengan campuran abu sekam 12 %. Dari hasil tersebut kemudian dikorelasikan ke umur 14  dan  28  hari  untuk  mengetahui  nilai  kuat tekannya. Adapun faktor korelasi terdapat pada tabel di bawah :
Tabel 7 Faktor Korelasi Umur Beton
3 hari  7 hari  14 hari  28 hari 0,4 0,65 0,88 1

## Sumber : PBI 1971
Berikut  contoh  perhitungan  kuat  tekan  7  hari dikorelasikan  menjadi  kuat  tekan  28  hari  pada jenis beton normal :
Faktor korelasi 7 hari =  nilai kuat tekan 7 hari / nilai kuat tekan 28 hari
0,65 =137,77 / nilai kuat tekan 28 hari nilai kuat tekan 28 hari =137,77/0,65 nilai kuat tekan 28 hari = 211,915kg/cm 2
Perhitungan  kuat  tekan  14  hari  pada  beton normal :
Faktor korelasi 14 hari = nilai kuat tekan 14 hari / nilai kuat tekan 28 hari 0,88 = nilai kuat tekan 14 hari /211,915 nilai kuat tekan 14 hari= 211,915 x 0,88 nilai kuat tekan 14 hari= 186,517 kg/cm 2
Untuk  hasil  korelasi  selengkapnya  bisa  dilihat pada tabel di bawah :
Tabel  8. Nilai  Kuat  Tekan  Silinder  Setelah Dikorelasi (Kg/cm 2 )
Jenis beton Kuat tekan umur 7 hari (kg/cm 2 ) Rata rata kuat tekan  7 hari (kg/cm 2 ) Kuat tekan umur14 hari (kg/cm2) Rata rata kuat tekan14 hari (kg/cm2) Normal 135,88 147,20 183,962 199,29 158,53 214,622 147,20 199,292 abu sekam 5% 118,90 122,67 160,967 166,07 118,90 160,967 130,22 176,297 abu sekam 10% 107,57 111,35 145,637 150,74 113,23 153,302 113,23 153,302 abu sekam 12% 107,57 100,02 145,637 135,41 101,91 137,972 90,59 122,641 Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Jenis beton kuat tekan 28 hari (kg/cm2) Rata rata kuat tekan 28 hari (kg/cm2) Normal 209,048 211,915 191,627 235,179 abu sekam 8% 209,048 191,627 200,338 165,496 abu sekam 10% 191,627 180,013 191,627 156,786 abu sekam 12% 165,496 165,496 165,496 165,496
Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  terjadi  penurunan rata-rata  nilai  kuat  tekan  setiap  penambahan prosentase abu sekam padi
Gambar 2. Grafik pengaruh Persentase Abu sekam Padi  (Kg/cm 2 )
Setelah diperoleh data kuat tekan pada umur 14 hari  dan  28  hari  kemudian  dikonversikan menjadi  satuan  Mpa.  Adapun  perhitungannya sebagai berikut :
Kuat tekan 7 hari (Mpa)  =  (nilai  kuat  tekan  7 hari x 0,83) x( 9,81 / 100)
=  (137,77  x  0,83)  x
(9,81 / 100) = 11,218 Mpa Keterangan : 0,83 =  nilai konversi benda uji
berbentuk kubus 15 cm x 15 cm x 15 cm ke benda uji berbentik silinder  ber  diameter  15  cm dengan tinggi 30 cm
9,81/100  =  nilai konversi dari satuan kg/cm 2 ke satuan Mpa 0 50 100 150 200 250 normal abu sekam
8% abu sekam 10% abu jerami 15% ku at tek an ( kg/ cm 2 ) 7 hari 14 hari 28 hari
Tabel 9. Kuat Tekan Silinder Setelah Konversi
(Mpa) Jenis beton kuat tekan 7 hari (Mpa) Rata rata kuat tekan 7 hari (Mpa) kuat tekan 14 hari (Mpa) Rata rata kuat tekan 14 hari (Mpa) kuat tekan 28 hari (Mpa) Rata rata kuat tekan 28 hari (Mpa) Normal 11,064 11,218 14,979 15,187 17,021 17,258 10,142 13,731 15,603 12,447 16,851 19,149 abu sekam 8% 11,064 10,142 14,979 13,731 17,021 15,603 10,603 14,355 16,312 8,759 11,858 13,475 abu sekam 10% 10,142 9,527 13,731 12,898 15,063 14,657 10,142 13,731 15,063 8,298 11,234 12,766 abu sekam 12% 8,759 8,759 11,858 11,858 13,475 13,475 8,759 11,858 13,475 8,759 11,858 13,475 Sumber : Hasil Penelitian, 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  terjadi  penurunan rata-rata  nilai  kuat  tekan  setiap  penambahan prosentase abu sekam padi
Gambar  3. Grafik  pengaruh  Persentase  Abu sekam  Padi  Terhadap  Nilai  Kuat  Tekan  Beton (Mpa)

## KESIMPULAN
Dari data yang diperoleh dan dari analisa data yang telah  dilakukan  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
Proses  pembuatan  bendauji  dimulai dengan  membersihkan concrete  mixer  dari kotoran  dengan  cara  membilas  dengan  air bersih.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga mutu  beton  yang  akan  di  buat  agar  tidak berkurang. Masukkan agregat kasar
(kerikil) kedalam concrete mixer kemudian
agregat halus (pasir). Setelah agregat halus dan agregat kasar tercampur rata masukkan semen Portland dan abu sekam padi, tunggu hingga tercampur rata. Masukkan air hingga semua  material  tersebut  tercampur  rata kemudian  masukkan  beton  segar  tersebut kedalam cetakan silinder.
Berdasarkan  hasil  dari  data  pada  bab sebelumnya,  penggunaan  abu  sekam  padi pada  campuran  beton  dengan  variasi penambahan  0%,  8%,  10%,  dan  12%  dari berat semen berdampak terhadap penurunan nilai kuat tekan beton. Nilai kuat tekan yang diperoleh  pada  umur  28  hari  yaitu  11.218 Mpa,  10.142  Mpa,9.527  Mpa,  dan  8.759 Mpa.  Maka  penelitian  ini  berbanding terbalik  dengan  penelitian  terdahulu  yang menyatakan bahwa semakin banyak prosentase  penambahan  abu  sekam  padi maka  semakin  kuat  pula  kuat  tekan  beton yang di hasilkan.

## SARAN
Adapun saran yang diperoleh sebagai berikut :
1. Aplikasi dari penelitian  beton dengan tambahan abu sekam padi ini dapat digunakan pada bagian bangunan non struktural.
2. Diharapkan agar campuran antara semen dan abu sekam padi serta material – material pembentuk lainnya benar –  benar  homogen  agar menghasilkan beton yang baik.

## REFERENSI
Hidayat.  2011. Pengaruh  Penambahan  Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Tekan Beton K-225 Universitas Pasir Pangairan
Sri  Raharja,  Sholihin  As’ad,  dan  Sunarmasto.
2011 . Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen  Terhadap  Kuat  Tekan  Dan Modulus  Elastisitas  Beton  Kinerja Tinggi .  Universitas  Sebelas  Maret  : Surakarta Lakum, K. 2011. Pemanfaatan Abu Sekam Padi Sebagai  Campuran  Untuk  Pengganti
11.218 10.142 9.527 8.759 15.187 13.731 12.898 11.858
17.258 15.603 14.657 13.475 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 normal abu sekam 8% abu sekam 10% abu sekam 12% K u a T e ka n ( Mp a) 7 hari
14 hari 28 hari
sebagian  Semen  Dalam  Pembuatan Beton . Universitas Sumatra Utara.
Malasyi, Syibral, Fasdarsyah dan Wesli. 2014.
Analisis  Pengaruh  Penggunaan  Abu Jerami  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton.
Universitas Malikussaleh : Aceh.
Muharrisa,  Raisa  dan  Rahmi  Karolina.  2009 .
Pengaruh  Penambahan  Serat  Jerami Padi  sebagai  Peredam  Suara  dan Pengaruhnya  Terhadap  Sifat  Mekanik Beton .  Universitas  Sumatera  Utara  :
Medan.
Nawi, Edward G. 1998. Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar . PT Refika Aditama : Bandung.
Nofa,  Rini  Sri.  2012. Ekstrasi  Silika  Dari Sekam  Dan  Jerami  Padi  Sebagai Penyerap Ion Logam Cd (II) . Universitas
Negeri Malang : Malang.
Wijanarko, Wisnu. 2009. Analisis Bahan Jerami Padi  Dalam  Bentuk  BlockAtau  Kotak Sebagai Bahan Pengisi
Batako .
Universitas Sebelas Maret : Surakarta.

## Referensi dari website :
Ahadi. 2011. Agregat Halus Kasar .
http://www.ilmusipil.com/agregat-halus- kasar. Diakses tanggal 3 maret 2017.
http://eproduk.litbang.pertanian.go.id/product. php?id_product=130 diakses  tanggal  22 juli 2017.
http://www.lamongankab.go.id/portal/58- uncategorized/1880-karanglangit.html diakses tanggal 22 juli 2017.
http://kbbi.web.id.  Diakses  tanggal  13  januari
2017.
Kirana,  Febrian  Sasi.  2011. Portland  Cement . http://febriansasi.blogspot.co.id/2011/12/portla nd-cement.html.  Diakses  tanggal  13  januari 2017.

## Halaman ini sengaja dikosongkan